l84 ACADÉMIE DES SCIENCES. 



formation de l'or brun en or jaune, et qu'elle est complète au bout de 

 2 heures. 



Un alliage initial i or: lo argent a donné un or brun qui a fourni des 

 résultats tout à fait analogues. 



A des températures différentes, la vitesse de transformation varie. Elle 

 est d'autant plus rapide que la température est plus élevée. 



Influence de la tempérnliire. — Nous avons alors fait varier la température 

 du recuit en ayant soin de prolonger celui-ci jusqu'au moment où il était 

 arrivé à son maximum. Je transcris ici les résultats pour un alliage initial 

 de la composition i or : 3 argent : 



K' 

 Températures. 1^ • "ï^ • 



Or brun — o.i33.5 » 



aSo" — o,i335 I 



3oo" — o,i66 1,23 



400" —0,176 1,32 



800° —0,176 1,32 



Ainsi, le coefficient magnétique ne commence à se modifier vers Boo", et 

 la transformation est totale à 400°. , 



Influence de la composition de l'alliage initial. — La teneur en argent, qui 

 a une influence si marquée sur le phénomène de la rétraction, en a égale- 

 ment une sur le coefficient d'aimantation de l'or brun. >»ous avons préparé 

 une série d'alliages tenant, pour une partie d'or, depuis 2 jusqu'à 25 parties 

 d'argent: tous ces alliages, préparés avec les mêmes matériaux, ont été 

 purifiés de la même façon (attaque par un acide à 22° et 12 acides à 32"). 

 Voici les résultats obtenus: 



Poids d'argent K. K'. K' 



pour I d'or. Or brun. Or recuit. K 



2 — 0,146 —0,178 1,2 



4 —0.143 — 0,161 1,11 



.5 — 0.1 3.3 — 0,177 i,3i 



10 — o,i3i — 0,190 1,4' 



35 —0,106 — 0,194 1,42 



K' .... 



Ainsi le rapport -j^ augmente continuellement avec la richesse primitive 



de l'alliage en argent. L'or [5l ayant un coefficient plus faible que l'or a nous 



